Die technisch verwerteten pflanzlichen Fasern. 



251 



die zu gärtnerischen und anderen Zwecken verwendeten Bindematerialien: Lindenbast, 

 Raphiabast, Ulmenbast, Cubabast; die Flechtmaterialien: spanisches Rohr, Bambus, Esparto, 

 Pitafaser. Ihren morphologisch-anatomischen Charakternach stellen diese Fasern sehr verschieden- 

 artige Dinge dar: Pfianzenhaare (Baumwolle, Pflanzenseide, Pappelwolle, Wollgrasfaser), einzelne 

 Bastfasern (Lein, Hanf, Jute, Chinagras), Bastfasergruppen (Manilahanf, neuseeländ. Flachs), 

 subepidermale Baststreifen des Blattes (Raphiafaser), Bastfasern mit anhängenden anderen Ele- 

 menten (Lindenbast), Gefäßbündel mit Bastbelegen (Aloehanf, Sisalhanf, Sanseveria und Coir- 

 faser), Gefäßbündelgruppen (Piassave, Kitoolfaser, crin vig^tal), ferner zerkleinertes (geschliffenes 

 Holz (Holzstoff, Holzzellulose), ganze Wurzeln (Reiswurzelfaser), ganze Blätter (Espartostroh), 

 ja sogar ganze Pflanzen (Seegras). 



Die tierischen Fasern zerfallen in Tierwollen und Haare (Schafwolle, Ziegenhaare, 

 Angora Ziegenhaar, Tibetwolle, Kalb- und Kuhhaare, Kamelhaar, Kamelziegenwolle, Rehhaare, 

 Schweinsborsten, Roßhaare u. and.) und Fäden (Seide). Sie sind sowohl morphologisch als 

 mikrochemisch leicht von den pflanzlichen Haaren zu unterscheiden. Sie geben z. B. niemals 

 auch nach vorheriger Behandlung mit Schulze scher Macerationsflüssigkeit die sog. Zellulose- 

 reaktion. Zur Unterscheidung der Tier- und Pflanzenfaser benutzt Molisch ß-Naphthol (Jahresb. 

 d. Pharm. 1886, 16). 



Wenn wir von den ganzen Pflanzen (Seegras, Zostera marina und Care.x brizoides) absehen, 

 so können wir die Fasern einteilen: 



1. in solche, die pflanzliche Haarbildungen darstellen und 



2. solche, die entweder ausschließlich oder doch vorwiegend aus Bastfasern bestehen. 

 Bei der Untersuchung pflanzlicher Fasern ist in Betracht zu ziehen: I. Die Form der 



Faserzellen: Basis, Lumen, Dicke der Wand, Art der Verdickung, Spitze, Form des Querschnittes, 

 2. Länge und Breite der Faserzellen; 3. Mikrochemisches Verhalten. Außer einer genauen mikro- 

 skopischen Feststellung der morphologischen Verhältnisse spielt also bei derartigen Unter- 

 suchungen das Messen mit dem Mikrometer, sowie die Einwirkung von Reagentien eine große 

 Rolle. Bei der Anwendung der letzteren ist zu berücksichtigen, ob man eine rohe Faser oder 

 eine verarbeitete vor sich hat. Denn durch zahlreiche Verarbeitungsprozesse (besonders das 

 Bleichen) wird die Faser chemisch verändert oder erleidet durch aufgetragene Farbstoffe Farben- 

 veränderungen. So wird bei den meisten Bleichprozessen das Lignin, wo es vorhanden war, 

 aus der Membran entfernt, dieselbe reagiert also, auch wenn sie einer verholzten Zelle ange- 

 hörte, wie Zellulose. An stark gefärbten Fasern lassen sich mikrochemische Reaktionen über- 

 haupt nicht anstellen. 



Dimensionsverhältnisse 



Länge, Dicke, Verhältnis der Dicke zur Länge der wichtigsten Fasern — nach den Angaben 

 von AViESNER, Vetillard und von Höhnel. 



